( ll62 ) 



très supérieure à celle qui répondrait aux poids précédents; elle paraît 

 constituée par un mélange du métal libre avec une proportion beaucoup 

 plus faible d'oxyde. L'expérience III a été répétée plusieurs fois. 



» IV. Cette expérience a été encore reproduite avec un parallélépipède 

 d'argent très pur, donné par M. Le Chatelier, taillé dans un petit bloc et 

 dont une face avait été, au préalable, rendue brillante par un polissage très 

 soigné. Après chauffage, en vase clos, vers 5oo° à 55o°avec l'oxygène sec, 

 pendant plusieurs heures, cette face s'est trouvée dé()olie et recouverte d'un 

 léger enduit pulvérulent blanc jaunâtre, qui témoignait d'une oxydation 

 semblable à celle des essais précédents. 



» V, VI. Air et argent. — Plusieurs expériences semblables ont été 

 exécutées entre 5oo° et 55o° avec des tubes remplis d'air. Les résultats 

 ont été pareils à ceux observés avec l'oxygène pur : c'est-à-dire qu'il y 

 a eu également désagrégation de l'argent, formation de filaments et pous- 

 sières lanugineuses, d'apparence amorphes, d'oxyde argenteux, enfin 

 absorption sensible, quoique très faible, d'oxygène, etc. 



)) VIT. L'altération de l'argent peut même être reconnue, quoique plus 

 difficilement, en opérant à l'air libre, avec des feuilles de ce métal placées 

 dans la partie centrale d'un tube de verre dur, ouvert aux deux bouts. 

 On chauffe cette parlie centrale sur une lampe d'émailleur aussi fortement 

 que possible, c'est-à-dire jusqu'à fusion du verre. Certaines portions de 

 l'argent en lames minces se collent alors au verre et s'oxydent, en formant 

 un composé jaune (silicate d'argent?), fondu et qui demeura adhérent au 

 verre après refroidissement. Une autre portion du métal manifeste par 

 places la désagrégation lanugineuse signalée dans les essais précédents. 



» VIIT, IX. J'ai répété les mêmes expériences avec l'oxygène humile 

 et avec l'air humide, c'est-à-dire en introduisant quelques gouttes d'en.u 

 dans les tubes qui contiennent l'argent. Dans ces conditions, l'altération 

 du verre intervient; il se forme au contact du verre une couche jaune du 

 composé susindiqué (silicate?); en même temps la désagrégation de l'ar- 

 gent est plus notable. L'absorption de l'oxygène est alors plus considé- 

 rable que dans les gaz secs. Par exemple, j'ai obtenu avec l'oxygène pur, 

 au bout de quatre heures de chauffe et en opérant sur o^'",29o d'argent, 

 une absorption de i*^'',02, c'est-à-dire i'°'^,4 d'oxygène. Le jjoids d'argent 

 employé pour la formation intégrale de l'oxyde Ag^O aurait dû absorber 

 ii™^''. Avec l'air, dans des conditions analogues, l'absorption a été trouvée 

 de 1^,27. 



